680 BULETINUL SOCIETĂŢII DE SCTINŢE 



Les experiences de Schott 1 ) ont deja montre qu'on pouvait sub- 

 stituer en tout ou en pârtie l'alumine par le fer. Meme dans le cas 

 d'une substitution totale, le ciment presente encore toutes les pro- 

 prietes du portland. Le ciment ainsi obtenu a ete beaucoup plus 

 fusible, lors meme que la quantite d'alumine a ete substituee par le 

 fer en fonction du poids et non en fonction du poids moleculaire et 

 que par consequent le ciment ferrique obtenu etait plus pauvre en 

 fondant et plus riche en chaux. 



M. M. Newberry ont aussi essaye de substituer en tout ou en pârtie 

 l'alumine par le fer et sont arrives a des resultats analogues. Les 

 ciments obtenus d'apres la formule : 



x (Si 2 . 3 Ca O) -f y (Fe 2 3 . 2 Ca O) 

 avec 7°/ en poids d'oxyde de fer sont a prise lente, constance de 

 volume parfaite et bonne resistance. Le ciment ne contenait pas 

 d'alumine. 



Un ciment dans lequel une pârtie de l'alumine a ete remplacee 

 par du fer est a prise plus lente que le ciment exclusivement alu- 

 mineux correspondant. 



Un essai fait par nous en grand avec un ciment compose d'une 

 molecule de fer pour une molecule d'alumine et de une molecule de 

 sesquioxydes pour 5 molecules de silice d'apres la formule : 



65,49 (Si 2 . 3 Ca O) -f 34,47 (Si 2 . R 2 O a . 3 Ca O) 

 nous a donne au defournement des roches tres dures, noires, qui 

 moulues ont donne un ciment tres fonce, â prise lente, absolument 

 constant de volume et a resistance tres forte. La resistance de ce 

 ciment avec 3 parties de sabie normal allemand a ete de 23.62 klg. 

 apres 7 jours et 31.37 klg. preş 28 jours. 



Nous voyons d'apres ces resultats que le fer. semble pouvoir rem- 

 placer l'alumine dans la formation de la roche â ciment, lors meme 

 qu'il ne joue aucun role lors du durcissement. II semble faciliter 

 beaucoup la formation du silicate actif en jouant, comme fondant, 

 un role superieur â celui de l'alumine. 



Nous avons reuni dans le tableau suivant quelques analyses de 

 bons ciments et de ciments â forte teneur en chaux ou magnesie 2 ), 

 afin de controler nos formules. 



») Dingler pol. jour. 4874, T. 202. 



2 ) Une partio de ces analyses proviennent de la publication de M. Tetmajer ; Mittheilungen 

 der Anstalt zur Prufung von Baumaterialien in Zurich, Heft 6 und 7. 



